KEKASARAN PERMUKAAN RESIN KOMPOSIT NANOFILLER SETELAH PAPARAN PERASAN JERUK NIPIS ( Citrus aurantifolia )

## Viona Diansari, Iin Sundari, Sasmita Prima Dani
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala Correspondence  email  to:  viona_diansari@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Resin  komposit nanofiller adalah  material  restorasi  yang  memiliki  ukuran filler dengan  skala nanometer,  sehingga  dapat  memperbaiki  sifat  fisik  lebih  estetik.  Minuman  asam  seperti  jeruk  nipis ( Citrus  aurantifolia) dapat  diserap  oleh  resin  komposit nanofiller dan  mempengaruhi  sifat  fisik  dari permukaannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  kekasaran  permukaan  resin komposit nanofiller setelah  paparan  perasan  jeruk  nipis  dengan  konsentrasi  50%.  Penelitian  ini menggunakan 8 spesimen resin komposit nanofiller ( Filtek Z350 XT, 3M ESPE, A3) berukuran 5 mm x  2  mm.  Setiap  spesimen  awalnya  direndam  dalam  akuades  selama  24  jam  (suhu  37 o C)  kemudian diukur  kekasaran  permukaannya  menggunakan  alat Atomic  Force  Microscopy (AFM)  sebelum dilakukan  perendaman.  Spesimen  kemudian  direndam  selama  14  hari  dengan  ketentuan  lamanya perendaman 5 menit pada air perasan jeruk nipis konsentrasi 50% dan pada akuades selama 23 jam 55 menit  lalu  dilakukan  pengukuran  kekasaran  permukaan  sesudah  perendaman.  Hasil  analisis  statistik menggunakan uji t berpasangan ( p< 0,05) menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kekasaran permukaan sebelum dan sesudah perendaman dalam air perasan jeruk nipis. Dapat disimpulkan bahwa adanya  peningkatan  kekasaran  permukaan  resin  komposit nanofiller sesudah  direndam  dalam  air perasan jeruk nipis konsentrasi 50%.
Kata Kunci: kekasaran permukaan, resin komposit nanofiller, jeruk nipis

## ABSTRACT
Nanofilled  composite  resin  is  a  filler  particle  in  the  nanometer  range,  so  that  can  improve  physical properties and enhance esthetics. Characteristic of composite resin is surface roughness. Lime (Citrus aurantifolia)  is  one  of immersion  that  can  be  absorbed  by  nanofilled  composite resin and  contain  of acids. The objective of this study is to determine the surface roughness of nanofilled composite resin after  exposure  with  lime  at  50%  concentration.  The  study  were  using  8  specimens  of  nanofilled composite  resin  (Filtek  Z350  XT,  3M  ESPE,  A3)  5  mm  x  2  mm.  Each  specimen  was  initially immersed in distilled water for 24 hours at 37 o C and its initial roughness was measured using Atomic Force  Microscopy  (AFM)  before  immersion.  Then,  the  specimens  were  immersed  for  14  days  with the  condition  of  the  duration  immersion  5  minutes  in  lime  immersion  at  50%  concentration  and  in distilled  water  for  23  hours  and  55  minutes,  and  after  the  immersion,  all  of  the  specimens  were measured to determine the final roughness. The data were analyzed using paired t-test with significant value is p<0,05. The result showed there was a significant difference of surface roughness before and after immersion in lime. The conclusion of this study was increased in surface roughness nanofilled composite resin after immersion in lime at 50% concentration.
Keyword: surface roughness, nanofilled composite resin, lime

## PENDAHULUAN
Resin  komposit  merupakan  material kedokteran gigi yang paling sering digunakan. Belakangan  ini,  resin  komposit  yang  paling sering  digunakan  adalah  resin  komposit nanofiller . 1 Resin komposit nanofiller merupakan  material  restorasi  yang  diaktivasi oleh visible-light untuk  keperluan  restorasi gigi  anterior  maupun  posterior. 2 Resin komposit nanofiller memiliki partikel berukuran nanometer yaitu 1-100 nm. Kelebihan yang dimiliki dari material tersebut adalah shrinkage polymerization kecil, kekuatan  mekanis  yang  lebih  baik  dan memiliki  permukaan  yang  halus. 3 Walaupun banyak  kelebihan  yang  dimiliki  oleh  material restorasi  ini,  polimer  pada  resin  komposit mengandung ikatan yang tidak stabil, sehingga dapat  dengan  mudah  terdegradasi  oleh  asam. Terjadinya  degradasi  polimer  dan  komponen filler yang dapat mempengaruhi kekerasan dan kekasaran permukaan resin komposit disebabkan asam dengan pH yang rendah. 4
Salah satu karakteristik dari permukaan  resin  komposit  yaitu  kekasaran permukaan.  Kekasaran  permukaan  merupakan suatu  bentuk  ketidakteraturan  dari  suatu permukaan resin komposit. 5 Kekasaran permukaan  memiliki  nilai  normal  0,09  µm sedangkan  nilai  kekasaran  permukaan  yang dapat diterima secara klinis adalah kurang dari 0,2  µm. 6,7 Kekasaran  permukaan  sangat dipengaruhi  oleh  larutan  yang  asam,  seperti asam yang terdapat dalam minuman. 5
Minuman yang sering diolah masyarakat dapat berupa  minuman  segar  dengan  bahan  dasar buah jeruk nipis seperti, jus jeruk nipis dan air jeruk  nipis  hangat. 8 Jeruk  nipis  memiliki  pH yang rendah yaitu 2,48. 9
Pada  penelitian  Basri  (2017),  setelah resin  komposit nanofiller direndam  dalam  air sungai  dengan  pH  3-5,  menunjukkan  bahwa spesimen  yang  direndam  tersebut  memiliki tingkat  kekasaran  permukaan  paling  tinggi daripada  dengan  perendaman  dalam  akuades steril. 4 Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nurmalasari  (2015),  bahwa kekasaran permukaan resin komposit nanofiller yang  direndam  dalam  kopi  lebih tinggi dibanding direndam pada teh hitam. 10,11
Masyarakat  di  Indonesia  banyak menggemari  buah-buahan    yaitu  jeruk   nipis.
Buah ini banyak dikonsumsi  masyarakat karena harga  yang  relatif  murah,  alamiah,  dan  mudah diperoleh.  Kandungan  dari  jeruk  nipis  yaitu kalium,  fosfor,  zat  besi,  kalsium,  riboflavin, vitamin  C,  vitamin  B1,  lemak,  asam  sitrat, minyak atsiri, dan asam amino. 12,13 Manfaat yang dimiliki  dari  jeruk  nipis  dalam  bidang kesehatan,  antara  lain  :  sebagai  antibakteri, antiinflamasi,  antioksidan,  antikoagulan,  dan antiinfeksi. 14
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengetahui  nilai  kekasaran  permukaan  resin komposit  setelah  paparan  perasan  jeruk  nipis ( Citrus aurantifolia ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  ekperimental laboratoris  dengan  menggunakan  rancangan Pretest-PostTest Group
Design yang dilakukan  di  Laboratorium  FKG  Unsyiah  dan Laboratorium Fisika Material FMIPA Unsyiah. Dalam penelitian ini menggunakan 8 spesimen  resin  komposit nanofiller  ( Filtek Z350 XT, 3M ESPE, A3) berukuran 5 mm x 2 mm.
Pembuatan Spesimen Resin Komposit
Nanofiller
Cetakan  spesimen  ( mould  stainless steel) dibersihkan  terlebih  dahulu  dari  debu.
Cetakan stainless  steel terlebih  dahulu  diolesi vaseline untuk  mempermudah  pelepasan spesimen. Kemudian resin komposit nanofiller diletakkan  dalam  cetakan stainless  steel menggunakan  instrument  plastis  lalu  ditekan dan dipadatkan dengan menggunakan kondensor.  Pada  permukaan  atas  cetakan dilapisi  dengan celuloid  strip setelah  iti dilakukan penyinaran dengan light curing unit ( LCU)  selama  20  detik  dengan  jarak penyinaran  2-3  mm  dan  intensitas  cahaya sekita 900 mW/cm 2 . Lalu spesimen dilepaskan dan  disimpan  didalam  vial  plastik  yang diletakkan ke dalam inkubator pada suhu 37 o C selama 24 jam.
Pembuatan Air Perasan Jeruk Nipis Jeruk nipis dipotong menjadi 2 bagian ditelenan dengan menggunakan pisau, kemudian  diperas  dengan  menggunakan  alat pemeras  jeruk  nipis  secara  manual  lalu disaring  dengan saringan  untuk  memisahkan
9 Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720.
antara  air  perasan  dengan  biji.  Hasilnya menunjukkan  air  perasan  jeruk  nipis  murni (100%).  Pada  air  perasan  jeruk  nipis  murni dibuat  larutan  menjadi  konsentrasi  50% dengan  perbandingan  1:1.  Proses  pembuatan konsentrasi  50%  dengan  cara,  yaitu  25  ml  air perasan  jeruk  nipis  murni  dan  akuades sebanyak  25  ml  sehingga  menghasilkan  air perasan  jeruk nipis sebanyak 50 ml. Selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam  10  vial plastik  masing-masing  sebanyak  5  ml  dan kemudian  dimasukkan  ke  dalam  inkubator dengan suhu 37 o C

## Pengukuran pH
Derajat  keasaman  air  jeruk  nipis diukur  dengan  menggunakan  pH  meter. Sebelum  dilakukan  pengukuran,  pH  meter dikalibrasi dengan cara memasukkan elektroda ke dalam akuades dengan pH 7 hingga muncul “ready”  pada  pH  meter.  Setelah  itu  elektroda dimasukkan  ke  dalam  air  perasan  jeruk  nipis sebanyak  3  kali  dan  dihitung  rata-ratanya sehingga didapatkan nilai pHnya.

## Cara Perendaman
Spesimen  dimasukkan  kedalam  vial plastik  yang  telah  berisi  larutan  perendaman air  perasan  jeruk  nipis  sebanyak  5  ml  dengan konsentrasi 50%, dan disimpan dalam inkubator  pada  suhu  37 o C  selama  14  hari dengan  kententuan  5  menit  dalam  air  perasan jeruk nipis sesuai dengan waktu mengonsumsi minuman  air  perasan  jeruk  nipis  satu  hari sekali  dan  23  jam  55  menit  dalam  akuades. Media perendaman diganti setiap harinya.
Prosedur  Pengukuran  Kekasaran  Permukaan Resin Komposit Nanofiller Semua spesimen resin komposit nanofiller diukur  permukaan  kekasarannya dengan menggunakan Atomic Force
Microscopy (AFM).  Pengukuran  dilakukan sebanyak dua kali, yaitu  sebelum  perendaman
dan  setelah  perendaman  dengan  air  perasan jeruk  nipis.  Spesimen  diletakkan  pada  tempat yang  ada  alatnya,  dan  pastikan  ujung  tip tersebut  berada  pada  permukaan  spesimen, setelah itu alat dan layar komputer dihidupkan.
Tip  atau  jarum  dari cantilever akan bergerak  maju  mundur  sepanjang  permukaan spesimen  selama scan berlangsung,.  Setiap defleksi dari jarum dideteksi dengan menggunakan laser yang  dipantulkan  keujung tip,  lalu  menuju photodiode melalui  cermin laser . Hasil pengukuran akan ditampilkan pada layar komputer tersebut.
Penelitian ini menggunakan uji statistik  t  test  berpasangan  untuk  melihat pengaruh kekasaran permukaan resin komposit nanofiller setelah  direndam  pada  air  perasan jeruk nipis dengan konsentrasi 50%.

## HASIL
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya peningkatan  kekasaran  permukaan  pada  resin komposit nanofiller setelah  direndam  pada perasan  jeruk  nipis  ( Citrus  aurantifolia) dengan konsentrasi 50% (Tabel 1).
Berdasarkan hasil uji t test berpasangan  menunjukkan  angka Significancy
0,003,  karena  nilai p< 0,003  maka  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan  antara sebelum  dan  sesudah  dilakukan  perendaman pada  perasan  jeruk  nipis  ( Citrus  aurantifolia ) konsentrasi 50%.
Tabel 1. Analisis data statistik kekasaran permukaan  resin  komposit nanofiller sebelum  dan sesudah  dilakukan  perendaman  dalam  air  perasan jeruk nipis
Spesimen   Kekasaran Permukaan (µm) p ( x ± SD)
Sebelum            0,0311 ± 0,0323            0,003 *
Sesudah             0,1321 ± 0,0836

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa air  perasan  jeruk  nipis (Citrus  aurantifolia ) dapat  berpengaruh  pada  kekasaran  permukaan resin komposit nanofiller dikarenakan terjadinya  peningkatan  nilai.  Nilai  rata-rata kekasaran permukaan resin komposit nanofiller sebelum  dilakukan  perendaman pada air perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia )  adalah  0,0311  ±  0,0323  µm  dan nilai  rata-rata  kekasaran  permukaan  resin komposit nanofiller setelah dilakukan terpapar dengan perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia )  dengan  konsentrasi  50%  adalah 0,1321  ±  0,0836  µm.  Hasil  analisis  data dengan  menggunakan  Wilcoxon  menunjukkan adanya perbedaan signifikansi antara kekasaran permukaan resin komposit nanofiller sebelum  dan  sesudah  perendaman dalam perasan jeruk nipis konsentrasi 50%.
Kekasaran  permukaan  resin  komposit nanofiller pada  penelitian  ini  dapat  terjadi karena  degradasi  jaringan  polimer  matriks resin  komposit.  Degradasi  dapat  terjadi  akibat terjadinya  perubahan  struktur  mikro  komposit dengan pembentukan pori pada resin komposit nanofiller. Mekanisme degradasi resin komposit nanofiller akibat paparan asam yang terkandung  dalam  perasan  jeruk  nipis  ( Citrus aurantifolia )  konsentrasi  50%  disebabkan adanya hidrolisis ester yang terkandung dalam komposisi  pada  resin  komposit nanofiller dengan merk Filtek Z350 XT 3M ESPE. Resin dilakukan Da Silva et al. (2011) menunjukkan bahwa  penyerapan  air  dalam  larutan  asam lebih tinggi dibandingkan air dengan pH yang netral. 17
Jeruk nipis ( Citrus aurantifolia ) konsentrasi  50%  yang  digunakan  pada penelitian  ini  dengan  pH  asam  memiliki struktur  molekul  kimia  dengan  kelebihan  ion H + . Ion inilah yang akan berikatan dengan komposit nanofiller memiliki  kompisi  gugus dimetakrilat  pada  bis-GMA,  UDMA,  dan TEGDMA.  Bis-GMA  ( bisphenyl  glycidyl dimethacrylate ) merupakan penyusun matriks resin  dengan  kemampuan  menyerap  air  lebih banyak dibandingkan UDMA.
Terjadinya peningkatan kekasaran permukaan  pada  resin  komposit nanofiller setelah dilakukan perendaman pada air perasan jeruk  nipis (Citrus  aurantifolia )  dengan konsentrasi  50%  disebabkan  oleh  paparan kandungan  asam  yang  terdapat  pada  air perasan  jeruk  nipis (Citrus  aurantifolia ) tersebut  yang  memiliki  derajat  keasaman rendah yaitu 4,8. Derajat keasaman jeruk nipis (Citrus  aurantifolia )  konsentrasi  50%  rendah karena  adanya  beberapa  kandungan  asam organik  yang  dimiliki  jeruk  nipis  nipis  seperti asam  sitrat,  asam  malat,  asam  askorbat,  asam laktat,  dan  asam  tartarat. 15 Kandungan  asam sitrat  yang  terkandung  dalam  jeruk  nipis (Citrus aurantifolia ) sebanyak 7-7,6%. 16 Asam sitrat  merupakan  asam  organik  lemah  dengan senyawa  asam  karboksilat  yang  memiliki gugus  fungsional  –OH  dan  –COOH.  Kedua gugus  tersebut  dapat  membentuk  ikatan hidrogen  yang  kuat  dengan  titik  polar  dari monomer  dimetakrilat  yang  terdapat  pada matriks  polimer,  yaitu  gugus  –OH–  pada bis GMA, sehingga larutan asam  yang terserap kedalam  matriks  resin  komposit  lebih  banyak. Menurut
penelitian
yang gugus  metakrilat  yang  terdapat  pada  resin komposit nanofiller (bis-GMA,  bis-EMA,
UDMA,  dan  TEGDMA).  Kelebihan  ion tersebut  menyebabkan  terjadinya  ikatan  kimia dari  rantai  ganda  polimer  matriks  resin komposit nanofiller menjadi  tidak  stabil. Ketidakstabilan  tersebut  disebabkan  karena terjadinya  ikatan  dengan  ion  H + secara crosslink, sehingga  ikatan  ganda  polimer matriks  terputus.  Matriks  dari  resin  komposit nanofiller yang larut akibat degradasi oleh pH asam yang terkandung dalam air perasan jeruk nipis  ( Citrus  aurantifolia )  konsentrasi  50% akan  meninggalkan  tonjolan-tonjolan filler. Tonjolan-tonjolan filler tersebut  yang  dapat menyebabkan terjadinya kekasaran permukaan resin  komposit. 18 Hal  ini sesuai pada penelitian  Basri  (2017)  yang  melakukan penelitian mengenai perendaman resin komposit nanofiller pada  pH  asam  yaitu  pada air  sungai  dan  air  PDAM.    Hasilnya menunjukan   bahwa   nilai kekasaran
permukaan  resin  komposit nanofiller yang direndam  pada  air  sungai  lebih  tinggi dibandingkan  pada  air  PDAM  karena  pH yang  dimiliki  oleh  air  sungai  lebih  rendah dibandingkan air PDAM. 4
Kekasaran  permukaan  resin  komposit nanofiller dapat  dipengaruhi  oleh  lamanya perendaman  pada  perasan  jeruk  nipis  ( Citrus aurantifolia )  konsentrasi  50%.  Lamanya perendaman  yang  dilakukan  pada  penelitian ini  adalah  14  hari.  Hal  ini  dikarenakan  resin komposit  memiliki  sifat  menyerap  cairan dalam  jangka  waktu  tertentu.  Resin  komposit akan  mencapai  titik  jenuh  dalam  menyerap cairan  diantara  7-60  hari,  artinya  pada perendaman  resin  komposit nanofiller selama 14  hari  dapat  menyerap  larutan  asam  yang terdapat  pada  perasan  jeruk  nipis  ( Citrus aurantifolia )  konsentrasi  50%.  Hal  ini  sesuai dengan  penelitian  Puspitasari  (2016)  yang melakukan perendaman resin komposit nanofiller pada  saliva  dengan  pH  4  selama  7 hari  dan  10  hari.  Pada  perendaman  saliva  hari ke 7 tidak cukup untuk mendegradasi sebagian besar  resin  komposit  nanofiller,  akan  tetapi pada  hari  ke  10  merupakan  awal  terjadinya degradasi  pada  resin  komposit nanofiller . 18
Pada penelitian yang dilakukukan Cresus et al (2011) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan  pada  permukaan  resin  komposit setelah dilakukan perendaman dalam minuman asam selama 15 hari. 5
Gambar  1.Gambaran  topografi  menggunakan  alat Atomic  Force  Microscopy  (AFM)  Sebelum  (A) dan Sesudah (B) Dilakukan Perendaman dalam Air Perasan Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) konsentrasi 50%
Gambar  1.  menunjukkan  gambaran topografi permukaan resin komposit
nanofiller jika  dilihat  secara  tiga  dimensi  dari arah atas. Pada gambar 1 (A) menunjukkan
gambaran topografi permukaan resin komposit nanofiller sebelum  dilakukan perendaman  dalam  air  perasan  jeruk  nipis ( Citrus  aurantifolia )  konsentrasi  50%,  dan gambar  1  (B)  menunjukkan  gambaran topografi permukaan resin komposit nanofiller sesudah  direndam  pada  perasan jeruk  nipis  ( Citrus  aurantifolia )  dengan konsentrasi  50%.  Dari  kedua  gambar tersebut dapat dilihat bahwa permukaan yang diukur  sebelum  dilakukan  perendaman memiliki  area  gelap  yang  lebih  sedikit dibandingkan  dengan  permukaan      yang diukur  sesudah  perendaman  yang  memiliki area  gelap  yang  lebih  banyak.  Banyaknya area  gelap  yang  terlihat  pada  gambar  1(B) menunjukkan  permukaan  yang  lebih  dalam dan lebih kasar.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa terjadi  peningkatan  kekasaran  permukaan setelah dilakukan perendaman dalam perasan jeruk  nipis (Citrus  aurantifolia )  selama  14 hari.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Van NR. Introduction to Dental Materials.  2nd  Edition.  Mosby,  London. 2002. P. 96.
2. Sakaguchi  Ronald  L.,  Powers  John  M. Craig’s  Restorative  Dental  Materials. Craig’s  restorative  dental  materials. 2012. P. 327-347.
3. Anusavice  KJ,  Shen  C,  Rawls  HR. Phillip’s  Science  of  Dental  Materials. 12th  Edition.  Elsevier  Saunders;  2013. P. 285.
4. Basri MHC, Erlita I, N MYI. Kekasaran Permukaan  Resin  Komposit  Nanofiller Setelah  Perendaman  Alam  Air  Sungai Dan  Air  PDAM.  J  Kedokt  Gigi. 2017;II(1):101–6.
5. Phanestu  TH,  Syafiar  L.  Surface Roughness  of  Nanofiller  Composite Resin  after  Immersion  in  Black  Tea.  Int Dent Sci Meet. 2018;4(2017):225–9.
6. Elwardani  G,  Sharaf  AA,  Mahmoud  A. Evaluation  of   Colour   Change   and
Surface Roughness of Two Resin-Based Composites When Exposed to Beverages Commonly Used by Children:  an  in-vitro  Study.  Eur  Arch Paediatr Dent. 2018;20(3):267–76.
7. Carolina  A,  Rocha  DC,  Santiago  C, Lima  A  De,  Moreira  C,  Antonio  M,  et al.  Evaluation  of  Surface  Roughness  of a  Nanofill  Resin  Composite  After Simulated  Brushing  and  Immersion  in
Mouthrinses, Alcohol and Water. Mater Res. 2010;13(1):77–80.
8. Sitanggang  P,  Tambunan  E,  Wuisan  J. Uji  Kekerasan  Komposit  Terhadap Rendaman  Buah  Jeruk  Nipis  (Citrus aurantifolia).  J  e-Gigi.  2015;3(1):229– 34.
9. Bethany,  Julianti  E,  Nurminah  M. Pengaruh  Jenis  Asam  dan  Konsentrasi Asam  Jeruk  Terhadap  Mutu  Fisik, Kimia,  dan  Organoleptik  Ikan  Mas Naniura.  JRekayasa  Pangan  dan  Pert. 2016;4(4):440–50.
10. Pribadi N, Lunardhi CGJ, Permata Y A. Kekasaran  Permukaan  Resin  Komposit
Nanofiller  Setelah  Penyikatan  Dengan Pasta Gigi Whitening Dan Non Whitening. ODONTO Dent J.
2018;4(2):72.
11. Nurmalasari  A.  Perbedaan  Kekasaran Permukaan  Resin  Komposit  Nano  Pada Perendaman  Teh  Hitam  Dan  Kopi.  J Wiyata. 2015;2(1):48–53.
12. Khan,  M  M,  Al-Yahyai  R,  Al-Said  F. The  Lime :  Botany,  Production  and
Uses. 2017. 206-7 p.
13. Lauma SW, Pangemanan DHC, Hutagalung BSP. Uji  Efektivitas
Perasan  Air  Jeruk  Nipis  (Citrus aurantifolia  S)  Terhadap  Pertumbuhan Bakteri  Staphylococcus  aureus  Secara  In Vitro. J Ilm Farm. 2015;4(4):9–15.
14. Hakim  RF,  Fakhrurazi,  Editia  A.
Pengaruh  Air  Perasan  Jeruk  Nipis (Citrus aurantifolia) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Lactobacillus acidophilus.  J  Syiah  Kuala  Dent  Soc.
2018;3(1):1–5.
15. Hediana VAK,  Probosari  N,  Setyorini D. Lama Perendaman Gigi di dalam Air Perasan  Jeruk  Nipis  (Citrus  aurantifolia Swingle)  Mempengaruhi  Kedalaman Porositas  Mikro  3mail  (Duration  of immersing teeth in lime (Citrus aurantifolia  Swingle)  juice  affects  on microporosity  depth  of  enamel).  J Dentomaxillofacial Sci. 2015;14(1):45.
16. Lestari  RK,  Amalia  E,  Yuwono  Y.
Efektivitas jeruk nipis (citrus
aurantifolia swingle) sebagai zat antiseptik  pada  cuci  tangan.  J  Kedokt dan Kesehat Publ Ilm Fak  Kedokt Univ Sriwij. 2018;5(2):55–65.
17. Da  Silva  EM,  Gonçalves  L,  Guimarães JGA,  Poskus  LT,  Fellows  CE.  The Diffusion Kinetics of a Nanofilled and a
Midifilled  Resin  Composite  Immersed in Distilled Water, Artificial Saliva, and Lactic acid. Clin Oral Investig. 2011;15(3):393–401.
18. Puspitasari  SA,  Siswomiharjdo  W,
Harsini. Perbandingan Kekasaran Permukaan  Resin  Komposit  Nanofiller pada  Perendaman  Saliva  pH  Asam.  J
Mater. 2016;2(5):15–9.